— 253 - 
faitement définie et cristallisée, le nom de Koninckite, en 
honneur du célèbre paléontologue belge. Voici les analyses 
de cette espèce, ainsi que ses propriétés. 
Analyses de la Koninckite , préalable¬ 
ment desséchée en présence de l’acide 
sulfurique. Analyse moléculaire. 
I II 
H 2 0.0,268 . . 0,268 H 2 0 ... 6 
P 2 O s . 0,347 . . 0,349 P 2 0 5 ... 1 
Fe 2 0 3 . 0,342 . . 0,335 Fe 2 0 3 . . 0,86 
> 1 04 
APO 3 par différence 0,043 . . 0,048 APO 3 . . 0,18 j ’ 
1,000 1,000 
Formule : P 2 0 5 . Fe 2 0 3 + 6 H 2 Q. 
La marche suivie pour l’analyse (II) est la suivante. On a 
déterminé la perte par le feu; dissous le résidu dans l’acide 
chlorhydrique, ajouté à la solution de l’acide citrique, puis 
de l’ammoniaque en excès, qui ne produit pas de précipité, 
additionné la liqueur du réactif magnésien et dosé le phos¬ 
phore. (On a vérifié que le pyrophosphate de magnésium 
obtenu ne contenait pas de fer.) Dans le filtrat ammoniacal, 
chauffé, on a versé du sulfhydrate ammonique, pour pré¬ 
cipiter le fer, l’alumine restant en dissolution à cause de 
l’acide citrique, lavé longtemps le sulfure de fer à l’eau 
sulfhydratée, pour enlever les dernières traces d’acide 
citrique, qui empêcheraient plus tard la précipitation du 
fer à l’état d’hydroxyde, puis dissous le précipité dans 
l’acide chlorhydrique. Après avoir porté le fer au maxi¬ 
mum, on l’a précipité par l’ammoniaque, dissous le préci¬ 
pité sur le filtre par l’acide chlorhydrique et l’eau bouil¬ 
lante, pour le débarrasser du soufre qui le souillait, puis 
enfin reprécipité le fer par l’ammoniaque et dosé à l’état 
d’oxyde ferrique. 
